— 295 — 



der sekundären und tertiären Schicht, in der endlich die Aschen- 

 bestandteile als feiiie Körnchen iiervortreten, wie dies sehr gut Fig. 4<> 

 zeigt, an der auch 'die Bohrlüclier der Pilzhyphen zu sehen sind. Eine 

 andere Gruppe von Pilzen greift zuerst und am meisten die cellulose- 

 reiche, wenig verholzte tertiäre Membran an, in ähnlicher Weise wies 

 dies bei der ßeliamlhing des Holzes mit konzentrierter Schwefelsäure 



Fig. 46. Tracheide von Pinus silvesfris, 

 durch Trametes Pini zerstört. Die 

 primäre Zelhvand ist bis zn aa völlig 

 aufgelöst. Die sekundäre und tertiäre 

 Wandschicht ist im unteren Teile nur 

 noch aus Cellulose bestehend, in welcher 

 die Kalkköruchen deutlich erkennbar 

 werden b. Pilzfäden c durchbohren die 

 Wände und hinterlassen Löcher d und e. 

 — Nach R. Hartig. 



Fig, 47. Tracheide von Pinus, durch 

 Pohjporus sistotremoidcs (Älb. ei Schiv.) 

 = P. Sclnceinitzii zerstört. Die Cellu- 

 lose ist extrahiert. Im trocknen Zustande 

 erhält die Wand Risse, die sich aber nicht 

 auf die primäre Wand a b erstrecken. 

 Kreuzung der Spalten an den Hoftüpfeln 

 c und den Bohrlöchern (/ und e. Ein- 

 fache Spalten bei /'. — Nach R. Hartig. 



geschieht. Zu dieser Pilzgruppe gehören z. B. Pohjporus vaporarius, F. 

 Scliweinitzii, F. sulphureiis. Bei ihrer Einwirkung sieht man kaum eine 

 Veränderung der nur wenig Cellulose führenden primären ^^'andschicht 

 (Fig. 47), wogegen die sekundäre Wand in dem Grade zusammenschrumpft, lo 

 daß sie große und zahlreiche Schwindrisse bekommt, die. entsprechend 

 der Wandstruktur, eine spiralige Richtung anzunehmen pflegen. Bei 

 der Birke fand Lindroth (1), daß Folyporus nigricans, F. igniarius, F. 

 pinicola, F. hetidinus, F. lepidens, F. laevigatus, F. vaporarim' und Meru- 

 lius lacnjmans darin miteinander übereinstimmen, daß sie das Birken- is 

 holz alle derart zersetzen, daß zuerst das Hadromal und 

 nachher das Lignin (im Sinne MXule's) verloren geht, und 

 daß die Zell wände von innen nach außen angegriffen und 

 verzehrt werden. Obwohl also die Zersetzung eine fast ganz gleiche zu 

 sein scheint, so ist das zersetzte Holz besonders in trockenem Zustande doch 20 



